688 BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 



Theorie de la prise et du durcissement 



Nous distinguerons : 



a) La premiere prise, ou fausse prise, que presentent Ies ciments 

 aliimineux ou Ies ciments peu cuits. 



b) La prise proprement dite, se produisant au bout d'un temps 

 plus on moins long, suivant la finesse de mouture, la temperature, 

 etc. Elle est suivie par : 



c) Le durcissement. 



La premiere prise ou fausse prise est le phenomene, commun 

 avec Ies ciments â prise prompte, que presente le portland lorsqu'il 

 est lortement alumineux ou lorsque la cuisson n'a pas ete poussee 

 assez loin. Cette fausse prise se presente encore lorsque le ciment 

 experimente est le produit d'un melange de roches, telles qu'elles 

 sortent du four et contenant notoirement des parties moins cuites. 



Elle est occasionnee par l'hydratation de l'aluminate se trouvant 

 naturellement dans Ies parties peu cuites du ciment ou bien prove- 

 nant, dans le cas d'un ciment fortement alumineux, de la decom- 

 position du silico-aluminate basique. 



La galette de ciment en experience prend un aspect mat, ii y a 

 quelquefois elevation de temperature, elle a l'air de se secher, l'eau 

 qui se voyait encore a la surface de suite apres le gâchage dispa- 

 rait, elle est absorbee comme par une eponge. 



Lorsque la quantite d'aluminate est suffisamment grande, ii y a 

 echauffement de la masse et la vitesse de reaction est relativement 

 grande. 



La masse est restee poreuse, Ies particules du ciment n'ont pas 

 eu le temps de se rapprocher, comme cela se passe avec un ciment 

 â prise lente, en expulsant toutes Ies bulles d'air contenues dans la 

 masse. Un ciment ayant fait prise dans ces conditions, n'atteindra 

 jamais la resistance d'un bon ciment lent ou de ce meme ciment 

 dont la prise aura ete ralentie artificiellement. 



La silice precipitee, silice hydraulique soluble dans une solution 

 de soude ou de potasse peut jouer le meme role que l'alumine ou 

 Ies aluminates. Ellen'entre cependant pas en consideration ici, parce 

 qu'elle n'existe pas dans Ies ciments, meme dans Ies ciments ayant 

 fait prise, ainsi qu'une experience directe le demontre facile- 

 ment. 



